264 Gesammtsitzung vom 16. Februar. — Mittheilung vom 2. Februar. 



Da.s Sillierdoppelprisma Nr. 2 obiger Tabelle gab für die Summe 

 der Prismenwinkel in drei Beobaclitungen die Werthe 

 8.45 

 10.26 Mittel 9.68 Trommeltheile. 

 10.32 

 Dasselbe in Jodsilber übergeführt ergab den Winkel 



^l'^^ Mittel 45.86. 

 4Ö.30 



Dies giebt für den Winkel des Silbers 11.47. 



Ebenso ergaben ein Wismutli- und ein Nickelprisma, nachdem 

 sie in Oxyd übergeführt waren, Winkel, aus denen dann rückwärts 

 die Winkel der Metallprismen mit hinreichender Übereinstimmung an 

 die direct gemessenen berechnet wurden. 



Werden die brechenden Winkel mittels Retlexion riclitig ge- 

 messen, .so können auch die Al:)lenkungs])eobachtungcn nicht wohl 

 durch variable Phasenänderungen gefälscht sein. Indess könnte man 

 meinen, dass die Beugung des Lichtes die Ablenkungsbeol)achtungen 

 beeinflusse. Die schmale Öffnung der Prismen bedingt selbstverständ- 

 lich eine recht merkliche Beugung und man erhält das Spaltbild sell)st 

 bei den besten Prismen nicht mit völlig scharfen Rändern. Dazu 

 kommt, dass die Absorption des Lichtes von den Prisraenschneiden 

 nach der Basis zunimmt. Ich glaul)e mich aber durch mannigfache 

 Versuche überzeugt zu haben, dass die Beugung keine constanten 

 Fehler in die Ablenkungsbeobachtungen bringt. 



Schon der Umstand, das.s Prismen von sehr verschiedener Oflnungs- 

 weite, sehr verschiedenem Winkel und verschiedener Dicke, bei denen 

 also auch der Al)fall der Intensität des Lichtes von der Prismenschneide 

 zur Basis sehr verschieden war, keine gesetzmässig veränderlichen 

 Werthe von /i lieferten, schliesst eine Fälschung der Beobachtung 

 durch Beugung, die grösser wäre als die Fehler im Allgemeinen, aus. 



Es entsteht schliesslich die wichtigste Frage, welche Deutung 

 ist den aus den Beobachtungen berechneten Werthen von n beizu- 

 legen? Man sieht aus den gegebenen Zahlen zunächst, dass n fiir 

 jedes Metall und eine bestimmte Lichtgattung in den Grenzen der 

 benutzten Prismenwinkel eine Constante ist, und nicht gesetzmässig 

 von diesen Winkeln, die bei Eisen und Silber um das Vierfache 

 variiren, abhängt. Es ist n mithin jedenfalls eine das optische Ver- 

 halten des Metalls charakterisirende Grösse. Soll n, entsprechend 

 den Erscheinungen bei durchsichtigen Medien der Quotient aus der 

 Geschwindigkeit des Lichtes in dem umgebenden Medium, bei un- 

 seren Vei-.suchen Luft, zu derjenigen im Metall sein, so muss, wenn 

 das Metallprisma in ein anderes Medium gebracht wird, die Ablen- 



I 



